La Gaceta industrial (1887-04-10 00:00:00), página 7

de electrodos; y cuando una especie de ebullición indica que ha terminado la carga, se opera la descarga para empezar de nuevo á cargar cambiando el sentido de la corriente. Al cabo de algunos meses, estas series de cargas y descargas sucesivas han formado el acumulador.

Este procedimiento, como se ve, no tiene nada de industrial, y reconociéndolo así el mismo inventor, para hacerlo práctico ideó calentar el líquido, con lo que obtuvo una aceleración notable en la formación; pero el medio indicado ofrecía en la práctica tantas dificultades, que el mismo señor Planté se vio obligado á renunciar á él al poco tiempo.

Pues bien; nosotros hemos vencido esas dificultades, obteniendo los excelentes resultados de que hablaremos luego.

Al efecto, hacemos pasar una corriente de carga, durante la sumersión en el líquido azotico, indicado ya por el señor Planté, y compuesto de una mitad de agua y otra de ácido nítrico, obteniendo en algunos minutos el estado del plomo, que el citado inventor no obtenía sino después de veinticuatro á cuarenta y ocho horas. Pero tuvimos que renunciar á este procedimiento de formación, porque, cuando una placa de plomo ha sido profundamente atacada por el ácido nítrico, no presenta ya las garantías de duración necesaria, hecho que hemos tenido ocasión de comprobar con numerosas experiencias.

Además, en nuestro acumulador no se cambia el sentido de la corriente; de manera que una placa positiva es siempre positiva, y he aquí algunos detalles respecto á la formación:

Los óxidos de plomo, y más especialmente el litargirio, son más ó menos solubles en las disoluciones alcalinas concentradas, y el calor ayuda mucho la disolución; de manera que, si en un baño alcalino á saturación, en el que se ha hecho disolver litargirio puesto en exceso, introducimos dos electrodos de plomo y hacemos pasar una corriente de tensión y de intensidad convenientes, se depositará sobre el anodo una capa de peróxido de plomo, cuyo espesor variará con la intensidad de la corriente, siendo más ó menos rica en oxígeno, según la temperatura del baño.

El eminente electricista inglés Preece dice: que para formar un acumulador ordinario es necesario disponer de una corriente de tensión conveniente, pero cuya intensidad total pueda llegar á suministrar 4.000 amperes-hora próximamente; y partiendo de estas cifras, hemos puesto en nuestros baños el número de placas suficientes para formar una superficie de electrodos de 1,40 m², haciendo pasar una corriente de una tensión apropiada para un régimen de 600 amperes, que da 54 milésimas de ampere por centímetro cuadrado. Tenemos nueve placas, de las cuales ocho solamente son útiles para el baño; de manera que, con una corriente de 600 amperes, resultan 74,5 amperes por placa, y montando un acumulador medio, de cuatro metros cuadrados, con 29 placas, tendremos un aparato que, al salir del baño, habrá recibido 28 veces 37,2 amperes-hora, ó sean 1.043 amperes-hora. Es decir, que en media hora realizamos los datos del Sr. Preece, en lugar de emplear para ello algunos meses.

Ese es precisamente el secreto ó la esencia de nuestro sistema de formación: hacer pasar de una manera eficaz corrientes de una gran intensidad, abreviando por este medio el tiempo de la formación.

De las dos placas así tratadas, la una se hace positiva, cubriéndose de una capa más ó menos espesa de peróxido de plomo, y al salir del baño sufre diversas preparaciones y lavados, después de lo cual está en disposición de ser empleada con otras para constituir un acumulador. La segunda placa, negativa, se cubre de una gruesa capa de espuma de plomo, y después de lavada cuidadosamente y conservada en el agua al abrigo del aire, es sometida á una presión energética, que le da el aspecto de una lámina de plomo ordinario, de la que ha desaparecido la porosidad física, pero la química ha quedado intacta. En esta disposición, la placa negativa está preparada para concurrir con las positivas á formar un acumulador.

Alguna vez hemos puesto en el baño, en el polo positivo, placas negativas, preparadas en la forma que acabamos de indicar, que se peroxidan muy fácilmente, y nos han dado excelentes resultados; pero este procedimiento tiene el grave inconveniente de exigir dos formaciones en vez de una.

(Se continuará.)

B. DE M.

INVESTIGACIÓN DE LA HARINA DE TRIGO EN EL CHOCOLATE.

Los métodos generalmente empleados para dosificar las pequeñas cantidades de harina que contiene el chocolate, no dan sino resultados incompletos ó erróneos.

El Dr. G. Penanetier ha publicado, en el Monitor Científico, un procedimiento mucho más riguroso.

Después de pulverizar cierta cantidad de chocolate, por ejemplo, dos gramos, se le lava con agua sobre un filtro para que arrastre el azúcar; con alcohol para eliminar la materia colorante, y con éter para disolver las grasas. Se deseca en seguida el residuo que queda en el filtro, triturando luego la masa en un mortero de manera que se obtenga un polvo perfectamente homogéneo, lo cual es de necesidad imprescindible.

Se pesa inmediatamente un centígramo de este polvo y se le tritura sucesivamente en un mortero de ágata con una dos y hasta seis gotas del líquido siguiente: agua destilada, un volumen; glicerina, dos volúmenes, y tinta de iodo oficial, 5 por 100; y cuando el reactivo colorea el almidón, se hacen seis preparaciones microscópicas utilizando la totalidad de la sustancia.

Usanse para ello cristales de 22 milímetros, y la observación se hace con el objetivo núm. 3 antiguo, 7 moderno, del microscopio de Nachet, asociado al ocular núm. 4.

Se cuentan los granos de fécula de trigo que haya en diez campos del microscopio, tres cualesquiera del lado izquierdo, cuatro en el tercio medio y los otros tres en el lado derecho, sin tener en cuenta que los granos, cuyo diámetro (manifestamente superior al diámetro máximo de los granulos de fécula de cacao) oscila entre 2 y 5 centésimas de milímetro. El número \( a \) de granos obtenido de este modo, corresponde á 60 campos del microscopio, y el término medio estará representado por \( \frac{a}{60} \). Sólo falta ya, para apreciar la falsificación, comparar esta cifra con los términos medios hallados al someter al mismo ensayo las demás preparaciones.

UTILIZACIÓN DE LOS RAILS VIEJOS DE ACERO.

M. Wassell, de Pittsburg, ha ideado un procedimiento para utilizar los rails viejos de acero, que consiste: primero, en reducirlos á barras planas, con las cuales se hacen después paquetes que se someten á un sistema especial de calentación, y se pueden construir entonces diversos objetos.

M. Wassell se ha dedicado á hacer numerosos experimentos. Los más recientes se han practicado en las forjas de Sha-